2 Vidro flutuado 1 Vidro estirado 1 4.2. Número de provetes ou de amostras Devem ser submetidos a ensaio um provete de (1 100 mm × 500 mm) + 5/- 2 mm ou uma amostra por ponto de impacto 4.3. Método de ensaio O método utilizado é o descrito no anexo 3, ponto 1. 4.4. Ponto(s) de impacto A chapa de vidro deve ser percutida em cada uma das camadas exteriores tratadas, no centro do provete ou da amostra. 4.5. Interpretação dos resultados 4.5.1. Para cada ponto de impacto, o resultado do ensaio de fragmentação deve ser considerado satisfatório se a superfície total dos fragmentos de superfície superior ou igual a 2 cm2 inscritos no rectângulo definido no anexo 4, ponto 2.3.2, representar, pelo menos, 15 % da superfície do mesmo rectângulo. 4.5.1.1. No caso de uma amostra: 4.5.1.1.1. Para os veículos da categoria M1, o centro do rectângulo deve inscrever-se no interior de um círculo com 10 cm de raio, centrado na projecção do meio do segmento V1 V2.